( i87 ) 



lantes, d'un aspect gras, inattaquables par l'acide chlorhydrique concentré, 

 par l'acide nitrique fumant et hydraté, par l'eau régale, mais attaquables 

 lentement par l'acide chlorhydrique étendu. La polasse en fusion a peu 

 d'action sur lui, tandis que le nitrate de potassium fondu le détruit avec 

 facilité. Sa densité est de 5,62. Il ne décompose l'eau ni à la température 

 ordinaire ni à ioo°. 



» Carbure de formule CCr^ ('). — Dans les nombreuses préparations de 

 fonte de chrome que nous avons faites, nous avons vu parfois la surface 

 des lingots métalliques se recouvrir d'aiguilles à aspect mordoré présentant 

 souvent une longueur de i*^'" à 2*^™. Ces cristaux répondaient à la formule 

 CCr'. On les rencontre aussi sous la forme d'aiguilles brillantes dans les 

 géodes qui se forment au milieu de la fonte de chrome. Leur densité 

 est de 6,75. 



» Chrome cristallisé. — Nous avons cherché à affiner cette fonte de 

 chrome, ainsi que nous l'avons dit précédemment, en la chauffant en pré- 

 sence d'un excès d'oxyde. On arrive bien dans ce cas à enlever le carbone, 

 mais le métal ainsi préparé est saturé d'oxygène; c'est, au point de vue mé- 

 tallurgique, un métal brûlé. 



» L'affinage a été effectué alors en présence de chaux fondue, et nous 

 avons pu, en opérant chaque fois sur une quantité de Soo^' à i''^ de métal, 

 retirer la majeure partie du carbone contenu dans le chrome. Ou sait, en 

 effet, avec quelle facilité le carbone et la chaux se combinent pour donner 

 un acétylure de calcium (-). 



» C'est cette réaction que nous avons utilisée, et elle nous a fourni le 

 plus souvent un métal à grain fin dont la teneur en carbone oscillait entre 

 1 ,5 et 1 ,9. Lorsque le chrome est ainsi purifié, bien qu'il renferme encore 

 une petite quantité de carbone, il cristallise avec une grande facilité. Nous 

 avons obtenu maintes fois de très belles trémies de chrome cristallisé dans 

 lesquelles les cristaux atteignaient une longueur de 3"™ à 4°"°. Ces cristaux 

 ont à première vue l'apparence de cubes et d'octaèdres. Leur groupement 

 rappelle celui des masses cristallines de bismuth. 



(') Ce composé renfermait les proportions suivantes de carbone et de nickel : 



1. 2. 3. Théorie. 



Chrome 94!22 94i02 » 94>^^ 



Carbone 5,4o 6,11 0,24 5,45 



(') Henri MoissAN, Préparation au four électrique d'un acétylure de calcium 

 cristallisé; propriétés de ce nouveau corps {Comptes rendus, t. CXVllI, p. Soi). 



